-28- 



Mineralogie. 



Me . . . jSi=Al— Ca— Al=Si, AI— Ca— -Si— Ca— Si — AI 



Ma . . . Na— Si-Si— Si— AI, Na— _Si_-— Si — - Si— Al<^ l a 



Die Skapolithe tragen also in kristallographischer, physikalischer und 

 chemischer Hinsicht die Kriterien einer isomorphen Reihe an sich ; inner- 

 halb der Fehlergrenzen sind ihre Eigenschaften kontinuierliche Funktionen 

 ihrer Zusammensetzung. Die Fehler sind hier ziemlich groß; sie werden 

 wesentlich bedingt durch die Unreinheit des Materials. Max Bauer. 



E. T. Allen and W. P. White: Diopside and its Eelations 

 to Calcium and Magnesium Metasilicates. With optical 

 Study by F. E. Wright and E. S. Larsen. (Amer. Journ. of Sc. 

 1909. 27. p. 1—47.) 



Schon früher wurden die Komponenten beschrieben: Calcium- 

 metasilikat ist bis 1190° als Wollastonit stabil und geht bei dieser 

 Temperatur reversibel in Pseudowollastonit über, der bei 1512° schmilzt 

 (vergl. dies. Jahrb. 1907. I. -29-); beim Magnesiummetasilikat 

 sind die früheren Angaben (dies. Jahrb. 1908. I. -18-) etwas zu ändern: 

 eine monokline ,2- Form (als Mineral „Klinoenstatit", vergl. W. Wahl, 

 Tscherm. Mitt. 1907 . 26. p. 121) ist stabil bis 1365° und geht reversibel 

 in eine rhombische, als Mineral unbekannte «-Form über, die bei 1524* 

 schmilzt. Die drei übrigen Formen (Enstatit, Knpfferit und ein ähnlicher 

 monokliner Amphibol) sind monotrop und kommen hier nicht weiter in 

 Betracht. 



Nur eine stabile Verbindung tritt im binären System auf, CaSi0 3 . 

 MgSi0 3 , identisch mit Diopsid. Schmelzpunkt 1380°, spez. Gew. 3,275. 

 In gutgebildeten, meßbaren, sehr reinen Kristallen aus geschmolzenem Chlor- 

 calcium darstellbar. Das Gleichgewichtsschema ist aus der untenstehenden 

 Figur zu ersehen. Die genaue Lage der Eutektika (60 °/ Diopsid, 

 40°/ CaSi0 3 , Schmelzpunkt 1348° und 68% MgSi0 3 , 32°/ CaSi0 3 , 

 Schmelzpunkt 1375°) wurde festgestellt durch gleichzeitige Erhitzung 

 mehrerer Mischungen in der Nähe des Eutektikums und Bestimmung der 

 kleinen Unterschiede in den Erhitzungskurven. 



Als feste Lösungen mit Mischungsreihen, die mehr als bis 3 — 4°/ 

 der einen Komponente enthalten, sind zwei zu vermerken : 1. Wollastonit 

 kann bis 8 °/ MgSi0 8 in fester Lösung aufnehmen. Über die Änderung 

 der Umwandlungstemperatur vergl. Unterschrift der Figur. 2. Diopsid 

 kann bis 60°/ seines Gewichtes an MgSi0 3 homogen aufnehmen. Die 

 Schmelztemperatur fällt dabei nur um 5°. Die Brechungsindizes und 

 Doppelbrechung, Achsenwinkel und Auslöschungswinkel nehmen dabei 

 wenig, jedoch gut wahrnehmbar ab. Die Ätzfiguren auf prismatischen 

 Spaltflächen ändern sich kontinuierlich. (Für diese Beobachtungen wurde 

 ein spezielles elektrisches Mikroskopöfchen konstruiert. Vergl. Abbildung 

 und Beschreibung im Original.) 



